— 18 — 



Aber wie beim Gold und Silber dieser Rückgang 

 unter den ursprünglichen "Wert bei den angewandten 

 Drucken überhaupt nicht eintritt, wohl aber ein Sinken 

 bis unter die bei 10,000 Atmosphären Druck erreichte 

 Höhe, so ist es möglich, dass die Dichten der Metalle 

 beim Pressen bis zu einem Maximalwert steigen, der 

 bei 10,000 Atmosphären schon wieder im Rückgang be- 

 griffen ist. Ahnliches konnte in der That auch beobach- 

 tet werden. Für Cadmium z. B. ergab das allerdings 

 etwas unsichre Mittel aus 2 Bestimmungen nach der 

 Pressung auf 5,000 Atm. die Dichte zu 8,6582. So 

 dass für dies Metall gefunden wurde: 



1) Vor der Pressung 8,6482, 



2) Nach der Pressung auf 5,000 Atm. 8,6582, Zunahme gegen 1) = 0,0100 



3) Nach der Pressung auf 10,000 Atm. 8,6477, Abnahme gegen 2) = 0,0105 



4) Nach der Pressung auf 12,000 Atm. 8,6390, Abnahme gegen 2) = 0,0192 



Die beobachteten Thatsachen sind ausserordent- 

 lich merkwürdig, sie sind es in so hohem Masse, 

 dass es zunächst Pflicht ist, nach Fehlerquellen, die sie 

 veranlasst haben könnten, zu suchen. 



Eine solche bietet sich in der That dar. Es ist 

 möglich, dass die Luft, die die Metallcylinder trotz der 

 Gummimäntel immer umgiebt, bei sehr hohen Drucken 

 in die Poren der Metalle hineingepresst wird und bei 

 der Dichtebestimmung dann einen Auftrieb veranlasst, 

 der das spezifische Gewicht scheinbar herabsetzt. Dass 

 ein solches Einpressen von Luft wirklich statt hat, 

 konnte aus der ungewöhnlich grossen Menge von Luft- 

 blasen, die sich beim Auspumpen der Metallcylinder 

 im Pyknometer unter Wasser nach den Hochpressungen 

 entwickelten, nachgewiesen werden. 



Deshalb wurden die hochgepressten Metalle vor 

 der Bestimmung erst eine Stunde hindurch im tiefen 

 Yakuum auf 100** erhitzt. Wie sich beim. Behandeln 



